CONSTRUCTION UND WIRKUNGSWEISE DER ACCUMULATOREN. ^^ 



Basirt auf obige Theorie kann man daraus schliessen, dass 

 sowohl die positive, als auch die negative active Füllungmasse 

 porös sein muss, damit das Eindringen des Hydrosulfates in die 

 active Masse nicht gehindert werde, weil sonst obige chemische 

 Prozesse nicht mit der notwendigen Schnelligkeit vor sich gehen 

 können. 



2. Hängt die Capazität eines Accumulators wesentlich von 

 der Intensität des Ladungs- und Entladungsstromes ab. 



Das Resultat der Entladung eines aus 6 mm. dicken Platten 

 bestehenden und 21.3 Kilogramm schweren Accumulators so wie 

 das entsprechende Diagramm findet man auf der Tabelle I. 



Mit einem Strom vom 25 Ampere bis zur Polspanuung von: 



2"39 Volt wurden 200 TK aufgenommen. 

 Mit einem Strom vom 50 Ampere bis zur Polspaunung von : 



2'53 Volt wurden IGGHs. aufgenommen. 

 Mit einem Strom vom 75 Ampere bis zur Polspannung von : 



2-62 Volt wurden 125 Hv aufgenommen. 

 Mit einem Strom vom 100 Ampere bis zur Polspannung von : 



2*70 Volt wurden 100 IK aufgenommen. 



Derselbe Accumulator wurde zu den Entladungsversuchen 

 jedesmal mit einem Strom von 10 Amperes Intensität geladen, 

 wobei er 274 Amperestunden aufnahm. 



Das Eesultat und das Diagramm dieser Entladung finden 

 sich auf Tab. IL 



Mit 25 Ampere bis zu einem Potentialgefälle von IC/o ergab er 248 IK 



« 50 « « « « « « « « « 183'3 Ih. 



« 75 « « « « « « « « « 147'5 IK 



« 100 « « « « « (I « « « 130'OIK. 



Bezogen auf ein Kilogramm Electrodengeivicht entfallen : 



Bei 25 Ampere Entladnngstrom auf 1 kilogr. Electrodenge wicht 11.68 IK 



« 50 « « « « « 8-60 IK 



« 75 « « « « « 6-92 IK 



« 100 « « « « « 6-lUlK 



3. Hängt die Capacität ausser von dem Entladungsstrome, 

 bei gleichem Electrodengewicht auch von der Dicke der Electroden- 

 l^latten ah. 



